654 Z. Weyberg, Über einige Lithiumalumosilikate. 
Die Zusammensetzung dieses Alumosilikats und die Form seiner 
Kristalle zwingt uns also, diesen Körper als Lithiumbromsodalith 
zu bezeichnen von der Zusammensetzung 7 (Li, Al 2 Si 2 0 8 ) . 2 Li Br. 
Fig. 4. 
Als Material zu dieser Synthese diente der Kaolin von Meißen 
von folgender Zusammensetzung: 
Si0 2 49,41 8180 2,25 
A1 2 0 3 37,06 3626 1,00 
HjO 13,53 7508 2,07 
100,00 1 
Die Unreinheit des Kaolins, nämlich ein Überschuß an Si0 2 , ver- 
ursachte wahrscheinlich den Überschuß an Si 0, im Sodalith. 
Die beschriebene Synthese des Lithiumbromsodalith ist meiner 
Ansicht nach beachtenswert aus dem Grunde, weil bis jetzt uns 
der unmittelbar erhaltene Lithiumsodalith unbekannt war. Der 
uns längst bekannte Lithiumbisulfidsodalith wurde durch das Zu- 
sammenschmelzen von Silberultramarin mit Lithiumjodid erhalten 2 . 
Aus den zahlreichen Versuchen von Lemberg und Thugutt können 
wir schließen, daß die Lithium-, Kalium-, Baryum- und Strontium- 
alumosilikate der R Al 2 Si 2 0 8 -Gruppe sich sehr schwer oder über- 
haupt nicht mit anderen Salzen auf dem Wege der unmittelbaren 
Synthese unter den Umständen der Entstehung der Sodalithe ver- 
binden 3 . Bei den Versuchen von F. Dutkowski und den meinigen, 
1 zufälligerweise. 
2 Heümann, Ann. d. Chem. u. Pharm. 201. 262 (1880). 
3 Thugutt, Mineralchemische Studien, p. 68, 70, 71. 
